( 685 ) 

 » L'analyse faite par voie électrolytique a donné : 



Cu : 87,11; 87,63; 87. 7.5. En théorie : 87,55. 

 » 5° Les culots correspondant à la formation théorique de Cu 2 Al et Cu Al traités 

 par H Cl étendu laisse un résidu très bien cristallisé. Si l'on attaque ce résidu par 

 l'acide azotique concentré, on obtient, en très petite quantité (2 à 3 pour 100), une 

 poudre noire insoluble dans cet acide et dans l'eau régale. Cette poudre a un aspect 

 cristallin très net au microscope et semble être un siliciure d'aluminium et de cuivre 

 très riche en silicium (73 pour 100). Quant à la partie soluble dans l'acide azotique, 

 elle correspond au composé CuAl. 



» On trouve ce produit sous forme de petits cristaux dans les culots; mais ils sont 

 très difficiles à isoler. Ce doit être la combinaison qu'a indiquée M. Le Chatelier dans 

 son étude micrographique des alliages cuivre-aluminium, et qu'il donnait comme voi- 

 sine de Cu AI. 



» 6° Les culots donnés par les expériences qui conduisaient aux composés Al 2 Cu 

 et Al 3 Cu sont entièrement cristallisés. On y trouve, à l'intérieur de grandes alvéoles, 

 de magnifiques cristaux en aiguilles, qui atteignent jusqu'à 2 rm et 3 cœ de longueur. 

 Ces cristaux peuvent être aisément séparés de la masse, mais ils sont toujours recou- 

 verts d'aluminium. C'est l'expérience correspondant à la formation théorique deCu'Al 

 qui donne les meilleurs résultats. Comme ils sont attaqués par HCI et KOH étendus, 

 on ne peut les avoir purs qu'en opérant comme il suit ; on les traite par l'acide azo- 

 tique concentré et bouillant ; l'aluminium s'y dissout très lentement et l'on voit très 

 nettement le moment précis où commence l'attaque des cristaux; on arrête alors l'ac- 

 tion de l'acide. Ces cristaux correspondent à la formule Àl 2 Cu. 



» Ces cristaux se présentent également sous forme de grandes lamelles qu'il est, en 

 général, fort difficile de séparer de la masse. Ces lamelles rappellent absolument par 

 leurs dispositions les microphotographies de l'alliage AI 2 Cu données par M. Le Cha- 

 telier ('). 



» Si, d'autre part, on broie très finement la masse du culot contenant ces cristaux 

 et si on la traite, comme je l'ai dit, par l'acide azotique, on obtient la même combi- 

 naison Al 3 Cu, en poudre cristalline. 



» Les culots obtenus dans les expériences correspondant à Al 2 Cu et à AI'Cu ne 

 sont formés que par le composé Al 2 Cu -t- Al en e\cès plus ou moins grand. 



» Je résumerai mes recherches dans le Tableau suivant : 



(') Bulletin de la Société d'Encouragement; septembre 1900. 



